세계 제일의 방대한 재료 데이터베이스

# True Stress - True Strain Curve: Part Four

요약:

This article describes strain-hardening exponent and strength coefficient, materials constants which are used in calculations for stress-strain behaviour in work hardening, and their application in some of the most commonly used formulas, such as Ludwig equation.

The flow curve of many metals in the region of uniform plastic deformation can be expressed by the simple power curve relation

 (10)

where n is the strain-hardening exponent and K is the strength coefficient. A log-log plot of true stress and true strain up to maximum load will result in a straight-line if Eq. (10) is satisfied by the data (Fig. 1).

The linear slope of this line is n and K is the true stress at e = 1.0 (corresponds to q = 0.63). The strain-hardening exponent may have values from n = 0 (perfectly plastic solid) to n = 1 (elastic solid), see Fig. 2. For most metals n has values between 0.10 and 0.50, see Table 1.

It is important to note that the rate of strain hardening ds /de, is not identical with the strain-hardening exponent. From the definition of n

or

 (11)

Figure 2. Log/log plot of true stress-strain curve

Figure 3. Various forms of power curve s=K* e n

Table 1. Values for n and K for metals at room temperature

 Metal Condition n K, psi 0,05% C steel Annealed 0,26 77000 SAE 4340 steel Annealed 0,15 93000 0,60% C steel Quenched and tempered 1000oF 0,10 228000 0,60% C steel Quenched and tempered 1300oF 0,19 178000 Copper Annealed 0,54 46400 70/30 brass Annealed 0,49 130000

There is nothing basic about Eq. (10) and deviations from this relationship frequently are observed, often at low strains (10-3) or high strains (1,0).

One common type of deviation is for a log-log plot of Eq. (10) to result in two straight lines with different slopes. Sometimes data which do not plot according to Eq. (10) will yield a straight line according to the relationship

 (12)

Datsko has shown how e0, can be considered to be the amount of strain hardening that the material received prior to the tension test.

Another common variation on Eq. (10) is the Ludwig equation

 (13)

where s0 is the yield stress and K and n are the same constants as in Eq. (10). This equation may be more satisfying than Eq. (10) since the latter implies that at zero true strain the stress is zero.

Morrison has shown that s0 can be obtained from the intercept of the strain-hardening point of the stress-strain curve and the elastic modulus line by

The true-stress-true-strain curve of metals such as austenitic stainless steel, which deviate markedly from Eq. (10) at low strains, can be expressed by

where eK is approximately equal to the proportional limit and n1 is the slope of the deviation of stress from Eq. (10) plotted against e. Still other expressions for the flow curve have been discussed in the literature.

The true strain term in Eqs.(10) to (13) properly should be the plastic strain

ep= etotal- eE= etotal- s/E

## 기술 자료 검색

검색할 어구를 입력하십시오:

 검색 범위 본문 키워드 머릿글 요약

 이 문서는 전체 문서 중 일부분입니다. 이 주제에 대해 더 읽고 싶으시면 아래 링크를 클릭하시면 됩니다.

Total Materia Extended Range는 수천개 재질의 탄성 영역 범위 내 계산용 응력-변형률 곡선, 열처리 및 공정 온도 정보를 포함하고 있습니다. 다양한 변형률 속도에 따른 진응력-진변형률 곡선 및 공칭응력-공칭변형률 곡선 또한 제공됩니다.

응력-변형률 곡선을 데이터베이스에서 검색하는 것은 매우 쉽습니다.

신속 검색에 검색할 재질명을 입력합니다. 원하신다면 국가/규격을 지정하신 후 검색 버튼을 클릭합니다.

관심 소재를 선택한 후, 선택된 소재에 대한 응력-변형률 곡선의 링크를 클릭하십시오. 가능한 응력 - 변형률 곡선 기록의 개수는 링크 옆 괄호 안에 표시됩니다.

Total Materia 응력-변형률 곡선은 규격 사양서와 무관하므로, 어떠한 소그룹 내의 링크를 클릭하셔도 응력-변형률 곡선을 검토하실 수 있습니다.

온도가 달라지면 응력-변형률 곡선도 변하기 때문에, 응력과 변형률 정보는 표로 주어져 있습니다. 이는 CAE 소프트웨어 등에 쉽게 응용하실 수 있습니다.

다른 작동 온도에서 응력-변형률 곡선을 검토하실 수도 있습니다.

이를 위해서는 간단히 범위 내 새로운 온도를 온도 입력 창에 입력하시면 됩니다.

계산 버튼을 누르시면 새로운 온도와 그에 대응하는 값이 출력됩니다. 250°C에서의 예를 보십시오.

Total Materia 데이터베이스를 사용해 보실 수 있는 기회가 있습니다. 저희는 Total Materia 무료 체험을 통해 150,000명 이상의 사용자가 이용하고 있는 커뮤니티로 귀하를 초대합니다.